^4  SUITE     DE     l'essai 
positions  métalliques  les  plus  connues,  je  ne  ferai  ici  men- 
tion cjue  de  ceux  dont,  à  raison  de  leur  homogénéité,  les 
résultats  sont  moins  variables. 
Le  cuivre ,  le  plomb  et  le  zinc  m'étaient  particulièrement 
indiqués  pour  cet  objet.  On  verra  dans  la  table  n°  4?  que  le» 
observations  faites  avec  le  pyromëtre  de  platine ,  si  l'on  en 
excepte  le  plomb ,  s'éloignent  très-peu  des  accroissemens  de 
volume  déterminés  par  les  physiciens  qui  y  ont  apporté  le 
plus  de  soin,  tels  que  Borda,  Ellicot  et  Sméaton.  On  ima- 
gine bien  que  je  ne  me  suis  pas  arrêté  à  un  prernier  essai 
sur  le  plomb,  et  que  l'expérience  a  été  plusieurs  fois  répétée, 
en  employant  du  plomb  réduit  après  avoir  passé  à  l'état  de 
sel,  pour  être  assuré  de  sa  pureté;  mais  la  différence  n'a 
jamais  été  au-dessous  de  i47  millionièmes  en  moins,  de  l'ob- 
servation de  Sméaton. 
J'ai  réuni  dans  cette  table  les  cinq  autres  métaux  dont  la 
dilatation  a  ftiit  également  l'objet  des  recherches  des  physi- 
ciens, afin  d'offrir  la  comparaison  de  leurs  résultats  avec 
ceux  que  j'ai  obtenus  du  nouveau  pyromètre,  En  considérant 
l'ordre  que  ces  substances  gardent  entre  elles  à  toutes  les 
températures,  on  est  tenté  de  se  croire  sur  la  voie  de  dé- 
couvrir quelque  analogie  entre  les  différens  phénomènes 
qu'elles  présentent  en  recevant  l'action  de  la  chaleur;  mais 
on  s'aperçoit  bientôt  que  cet  ordre  n'a  aucun  l'apport  ni 
avec  leur  faculté  conductrice,  ni  avec  cette  disposition  si 
inégale  à  s'emparer  du  calorique  que  l'on  nomme  capa- 
cité. Il  est  si  peu  d'accord  avec  les  quantités  de  calo- 
rique latent  que  leur  assignent  les  expériences ,  que  le 
cuivre  vient  après  le  fer  dans  cette  série,  le  zinc  avant 
Xargent,  et  que  Xor  et  le  plomb  se  trouvent  presque  sur 
